Mineralchemie. Polymorphie. Flüssige Kristalle. - 13 - 



C. N. Fenner: The relations between Tridymite and 

 Cristobalite. (Journ. Soc. Glass-Technol. 3. 1919. 117—125.) 



H. Le Chatelier (vorhergehendes Referat) hatte bemerkt, daß 

 Tridymit auch oberhalb 1470°, also der vom Verf. ehedem gefundenen 

 Umwandlungstemperatur dieser Kristallart in Cristobalit . beständig sei. 

 ja, daß der Cristobalit bei allen Temperaturen in bezug auf Tridymit 

 instabil sei. In vorliegender Mitteilung wird aber gezeigt, daß auch bei 

 Vermeidung der Anwesenheit eines Flußmittels die Umwandlung von 

 Tridymit und Cristobalit und umgekehrt tatsächlich bei 1470° + 10° sich 

 abspielt, und daß der Schmelzpunkt von Cristobalit. nicht wie Le Cha- 

 telier annimmt, etwa 1780° ist. sondern bei 1710° + 10' gelegen ist 

 (vgl. J. B. Fergüson und H. E. Merwin, folgendes Referat). W. Eitel. 



J. B. Ferguson und H. E. Merwin : Die Schmelzpunkte des 

 Tridymits und des C r i s t o b a 1 i t s. (Am. J. Sei. [4.] 46. 1918. 

 417—426.) 



Bei Gelegenheit der Untersuchung des Systems Diopsid — Forsterit — 

 Siliciumdioxyd hatte Bowen (s. Am. J. Sei. [4 ] 38. 1914. 218) die Ver- 

 mutung ausgesprochen, daß der von Fenner gefundene Schmelzpunkt des 

 Siliciumdioxyds bei 1625° zu niedrig sein müsse, daß derselbe vielmehr 

 noch über 1685° (dem Ergebnis von Endell und Riecke) anzusetzen sei. In 

 der Tat fanden die Verf. bei Untersuchung des Systems CaO — MgO — Si0 2 

 diese Vermutung bestätigt; sie konstruierten zur erneuten genaueren Be- 

 stimmung der Schmelztemperatur des Cristobalits einen besonderen elek- 

 trischen Ofen mit einer äußeren Wicklung aus Platindraht und einer 

 inneren aus 20%igem Platin-Rhodiumdraht (Kaskadenprinzip), der in oxy- 

 dierender Atmosphäre noch Temperaturen oberhalb von 1700° mehrere 

 Stunden lang ertrug. Als Isolator diente scharf gebrannte Magnesia. Die 

 äußere Wicklung wird auf einer spiralig eingeschnittenen Rinne eines 

 Magnesiazylinders aufgewickelt. Die Schmelztemperatur des Cristobalits, 

 den man ohne weiteres aus reinstem Quarz darstellen kann, wurde erneut 

 zu 1710° + 10° bestimmt. An Silicasteinen aus Regenerativ- und Re- 

 kuperativ-Öfen beobachtete Verf., daß bei den höchsten Temperaturen (am 

 höchsten Punkte des Gewölbes) Cristobalit, sonst Tridymit gebildet worden 

 war (vgl. oben Referat über Le Chatelier). Aus reinen Quarzkristallen 

 erhielten die Verf. bei 1350° und 144 Stunden Erhitzungsdauer vor- 

 wiegend Cristobalit. daneben aber auch auf trockenem Wege 

 Tridymitkristalle. Der Schmelzpunkt dieses Tridymits und natürlicher 

 reiner Tridymitkristalle (von Lander Co.. Nevada und Cerro San Cristobal 

 bei Pachuca, Mexico) liegt scharf bei 1670° + 10°. Es bestätigt sich die 

 Beobachtung Fenner's, daß das Stabilitätsfeld des Cristobalits bei höherer 

 Temperatur gelegen ist als das des Tridymits. W. Eitel. 



